lob 8 c h r a ii f u. Dan a. 



F. Kobalt glänz. 



Von Kobaltit ward eine sehr grosse Anzahl (482) von Kry- 

 stallen geprüft. Die Mehrzahl der Kry stalle ist negativ, ent- 

 sprechend dem Vorwalten der Elemente Kobalt und Arsen (siehe 

 frühere Seite die Zahlen der Analyse) , und nur ein Viertheil 

 der untersuchten Krystalle ist positiv. Die Krystalle selbst sind 

 homogen und zwischen Rinde und Kern (vergl. oben Glaucodot) 

 war kein thermoelektrischer Unterschied wahrnehmbar. Ordnet 

 man unser Beobachtungsmaterial nach der Krystallgestalt, so 

 ergibt dies : 



Zahl d. un-1 



Auch für Kobaltit hat G. Rose das Auftreten von Hz von 

 der r. 1. Hemiedrie abhängig gedacht. Ein Gegenbeweis von 

 morphologischer Seite lässt sich nicht führen, weil in der An- 

 nahme zugleich auch der Beweis liegt. 



Wichtiger ist dagegen die Frage, ob allen Kobaltitkrystal- 

 len auch einerlei Substanz entspricht. Alle Kobaltverbindungcn 

 enthalten in wechselnden Mengen Eisen. Bleiben die übrigen 

 Bestandtheile constant, so nimmt die Dichte der Verbindung mit 

 der Zunahme des Kobaltgehaltes zu. Die Dichte des Kobalt- 

 raetalls ist ja grösser wie die des Eisens. In diesem Sinne ist es 

 erklärlich, dass für Glaucodot D = 6-0, für Kobaltit D = 6-3 

 als Mittelwerth gilt (vergl. Gegenüberstellung der Analysen 

 voriger Seite). 



Diese Betrachtung hat uns veranlasst, eine grosse Anzahl 

 von thermoelektrisch bestimmten Kobaltit-Krystallen auch auf 

 ihre Dichte zu prüfen. Wir erlauben uns, die gewonnenen, je 

 Einen separaten Krystall dctinirenden Resultate im Nachfolgen- 

 den mitzutheilen : 



